SÉANCE DU l4 OCTOBRE 1912. 707 



parfois considérables de composés métalliques. En faisant entrer le plomb 

 dans ces composés, on pouvait espérer donner au tissu une certaine imper- 

 méabilité pour les rayons nocifs. 



Grâce au bienveillant concours de MlVl. Guicherd et Sisley, de Lyon, 

 qui ont bien voulu mettre au service de ces recliercbes leur compétence 

 tecbnique, l'un pour le tissage, l'autre pour la teinture, j'ai pu réaliser des 

 schappes de soie ayant reçu, par les procédés de la teinturerie, d'énormes 

 charges de phosphostannate de plomb. L'un de ces tissus (tissu D) ne pèse 

 pas moins de ■266^ par mètre carré; il renferme, d'après l'analyse faite par 

 M. Sisley, (58 pour 100 de matières minérales se décomposant comme il 

 suit : 



Pniir 100. 



Acitle |)hospliori(|iic 8 



Oxjcie d'étain 7.4 



Oxvde de plomb 34 



Chaux, soude el divers 2 



Total 68 



Avec six épaisseurs de ce tissu, je me suis confectionné un moufle dont 

 je me sers couramment au cours de mes examens radiograpliicpies et qui, 

 en outre de son opacité aux radiations, présente sui' les objcls similaires 

 l'avantage d'une souplesse relative de tissu et réalise en même temps la 

 protection de la face palmaire de la main, négligée à tort dans ces sortes 

 d'objets. 



L'efficacité de ce protecteur a été vérifiée par une radiographie obtenue 

 en pose rapide et grande intensité, avec des radiations de dureté moyenne 

 (n"" .V6 de Benoist). 



Il est commode d'évaluer l'opacité de ces tissus par l'épaisseur équi- 

 valente de cuivre. Le calcul de cette épaisseur se fait très simplement 

 au moyen des données de l'analyse : il suffit de multiplier le poids au mètre 



P . . 



carré de chaque élément par le rapport —-, de son poids atomique au poids 



atomi([ue du cuivre. La somme des noml)res ainsi trouvés donne le poids 

 pai' mètre carré de la lame de cuivre ayant même opacité que l'éloflc; 

 l'épaisseur de cette lame s'en déduit immédiatement. On trouve ainsi que 

 le tissu D est équivalent à une lame de cuivre de o""",o'i'i d'épaisseur ou 

 à une lame de laiton de o""",o48. 



Des radiographies de comparaison ont été faites avec des épaisseurs très 

 variées soit de tissu D, soit d'une autre étoffe (d) moins chargée, el ne 



C. K., iyi2, 2' Semestre. (T. 155, N° 16.) 9^4 



